78 NEUBAUER KONSTANTIN 
is azt mutatta, hogy a kihülés túlságosan gyors volt ahhoz, hogy mérésekre 
alkalmas kristályok képződhessenek. 
III. b) kisérlet. 
Ezen kisérlet az előbbinek megismétlése. Az olvadék az előbbinél is 
sokkal tömöttebb s pórcsok csak elszórtan, itt-ott vannak benne. 
Az optikai vizsgálat alkalmával leucitot, diopszidot s üveget tudtam 
meghatározni. A leucit mennyisége ezen olvadékban jóval kisebb, mint az 
előző I. és IL kisérletekben, ami az olvadék összetételéből önként következik. 
A kristályok nagyságra és a kifejlődés jóságára nézve sem érik el az előbbi 
II. b) olvadékból kivált leucitkristályokat. Rendesen lekerekített keresztmet- 
szetűek s csak ritkán nyolcszögletesek. Az ikerlemezesség azonban ezen kris- 
tályok legtöbbjén is észlelhető volt. Fontos jelenség ezen olvadéknál, hogy bár 
a leucitok legnagyobb része csakis üvegzárványokat tartalmaz, találunk benne 
olyan leucitokat is, melyekben az üvegzárványok mellett diopszidzárványok is 
vannak. Feltünő ezúttal, hogy a csak üvegzárványokat tartalmazó leucitok 
felülete egy kissé korrodálva is van. Ezen feltünő jelenségek magyarázatát a 
következőkben vélem megadhatni. Jelen esetben az orthoklasz van az eutek- 
tikus elegyhez viszonyítva a legkisebb mennyiségben, mert a kivált ásványok 
között feltalálható nem volt. A leucit-diopszid eutektikumot tekintve pedig a 
leucit van túlsúlyban, amit bizonyítanak az először kivált és csak üvegzárvá- 
nyokat tarialmazó leucitkristályok. Amidőn azonban a leucitkristályok folyta- 
tólagos kiválása folytán a leucitdiopszid eutektikum eléretett, nem következett 
be a leucit és diopszid eutektikus elegyének kiválása, hanem az olvadék vis- 
kozitása következtében folytatódott a leucit kiválása, aminek hatására túlhütés, 
túltelítés állott be. Midőn ezen túltelítés végre megszünt, a most már túlsúly- 
ban lévő diopszid nagymennyiségű kiválása állott be s a gyors kiválás követ- 
keztében felszabaduló jelentékeny olvadási hő a leucitok felületét újra meg- 
olvasztotta, korrodálta. Midőn a diopszid kiválása által az eutektikum újra 
eléretett, beállt végre a leucit és diopszid együttes kiválása s így lehetséges 
volt, hogy a most kiváló leucitok a már régebben kivált diopszidkristálykákat 
magukba zárják s egyuttal megérthető az elsődleges kiválású s csak üvegzár- 
ványokat magukban foglaló leucitkristályok korrodált felülete is. Hogy ortho- 
klasz a kivált ásványok között nem volt feltalálható, az annak jele, hogy a 
leucit és diopszid esekély mennyisége az orthoklasszal együtt még a ternür 
eutektikum elérése előtt üvegesen merevedett meg. 
IV. a) kisérlet. 
A készített olvadék 25 súlyrész leucitból, 60 súlyrész diopszidból és 
15 súlyrész orthoklaszból állott, mely elegynek megfelelő százalékos kémiai 
összetétel a következő : 
Si0, Ala 1. Fe CaO MgO KO 
56-22 858 2:61 15-21 947 791 
